﻿64 



auch äusserlich in ganz auffallender Weise: aus der zuvor schwarz- 

 braunen Farbe ist eine rothe geworden; die teigige bis pulver- 

 förmige Consistenz ist zumeist in eine derartig feste übergegangen, 

 dass die Haufen zur Beschickung der Hochöfen von den Arbeitern 

 mit Spitzhacken auseinander gebracht werden müssen. Die vorher 

 noch vorhandenen organischen Beimengungen sind verschwunden. 

 Die von besonders intensiver Erhitzung betroffenen Partien sind 

 zusammengefrittet und besitzen ein vollkommen metallisches An- 

 sehen, lebhaften Glanz und stahlgraue Farbe. Sie sind mit zahl- 

 reichen kleineren und grösseren Hohlräumen erfüllt , in denen 

 zierlich gebildete Kry stall chen sitzen. 



Die Form der letzteren wie die einfache Strichprobe ergaben, 

 dass das Endprodukt der in obiger Weise ganz spontan vor sich 

 gegangenen Umänderung der Eisenrückstände der Hauptsache nach 

 Eisenglanz ist. 



Herr C. Reinhardt hatte die Güte, mir auch von dem aus 

 den chemischen Fabriken bezogenen ursprünglichen Material eine 

 Probe zuzusenden. Eine damit angestellte Untersuchung ergab 

 neben reichlichem Wassergehalt und Beimengungen von organischer 

 Substanz deutliche Chlorreaktion. Es lässt sich demnach annehmen, 

 dass in den die Eisenrückstände abgebenden Anilinfabriken zur 

 Erzeugung des Wasserstoffs Eisen und Salzsäure verwendet 

 worden ist. 



Das hierdurch gebildete Eisenchlorür oxydirte sich nach und 

 nach zu Eisenoxychlorid und Eisenchlorid. Unter der Einwirkung 

 der hohen Temperatur und der sich dabei entwickelnden Wasser- 

 dämpfe erfolgte die Zersetzung der Chloride zu Eisenoxyd und 

 flüchtiger Salzsäure und die Bildung sublimirten Eisenglanzes 

 vermuthlich in analoger Weise, wie die des vulkanischen Eisen- 

 glanzes. 



Was nun die zumeist interessirenden, in den zahlreich ent- 

 standenen Hohlräumen aufsitzenden, wohl ausgebildeten Kryställchen 

 von Eisenglanz betrifft, so schwanken dieselben von minimalen 

 Dimensionen bis zu 1 cm Durchmesser. 



Sie sind von dunkel stahlgrauer bis schwarzer Farbe, zeigen 

 lebhaften Metallglanz, geben einen kirschrothen Strich und werden 

 vom Magneten schwach angezogen. 



Es werden an ihnen folgende Formen beobachtet: 

 oR(OOOl); R(1011); ±/ 8 P2 (2243); ooP2 (112Ö). 



Jede dieser Formen kann vorherrschend werden, so dass sich, 

 abgesehen von den Mischtypen, vier verschiedene Krystalltypen 

 ergeben : 



